2.10. Ensaio de exposição ao hidrogénio pré-arrefecido A válvula é sujeita a gás de hidrogénio pré-arrefecido a uma temperatura de – 40 °C ou inferior, a um caudal de 30 g/segundo a uma temperatura exterior de 20 (± 5) °C durante um período mínimo de três minutos. A válvula é despressurizada e pressurizada de novo após um período de manutenção de dois minutos. Este ensaio é repetido 10 vezes. Em seguida, este ensaio é repetido por mais dez ciclos, mas com um período de manutenção aumentado para 15 minutos. A válvula deve então cumprir os requisitos do ensaio de estanquidade à temperatura ambiente especificado no anexo 4, ponto 2.2. APÊNDICE 1 PANORÂMICA DOS ENSAIOS COM O DISPOSITIVO DE DESCOMPRESSÃO – TPRD (1.6.) Ensaio de resistência à fissuração por corrosão sob tensão (1.9.) Ensaio de ativação máxima no banco de ensaios (1.9.) Ensaio de ativação máxima no banco de ensaios Apenas para TPRD com ligas à base de cobre: Devem ser ativados (1.8.) Ensaio de estanquidade (1.8.) Ensaio de estanquidade (1.5.) Ensaio de exposi-ção ambiental do veículo (1.4.) Ensaio de resistência à cor-rosão pelo sal Ensaios de desempenho e de resistência 1 x TPRD (1.10.) Ensaio de caudal 3 x TPRD (1.1.) Ensaio de ciclos de pressão (1.3.) Ensaio de ciclos de temperatura (1.7.)Ensaio de queda e de vibrações (1.2.) Ensaio acelerado de tempo de vida 8 xTPRD 5 xTPRD 1 xTPRD 3 xTPRD Por 10h à Tact